122
Ice Trisnawati 1) , Wahyu Handoyono Hidayat 2) Ayu Ismail 3) Korizon 4)

## Analisa Kuat Tekan Beton K 300 Dengan Penambahan SikaCim Concrete
Ice Trisnawati 1) , Wahyu Handoyono Hidayat 2) Ayu Ismail 3) Korizon 4)
1),2)3) Dosen  Program Studi Teknik  Sipil Fakultas Teknik Universitas Palembang
3) Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palembang e-mail : icetrisnawati8511@gmail.com

## ABSTRAK
Perkembangan industri beton di  Indonesia  sangatlah maju dan berkembang.  semakin meningkatnya pembangunan  di  suatu  negara  maka  penggunaan  material  konstruksi  menjadi  semakin  meningkat. SikaCim  Concrete  additive adalah  obat  beton/ admixture  high    range  water  reducing yang diformulasikan khusus untuk industri beton. Water reducing dan superplasticizer yang sangat efektif untuk  mempercepat  proses  pengerasan  dengan  karakteristik workability tinggi  pada  beton. Penelitian-penelitian  telah  banyak  dilakukan  untuk  memperoleh  suatu  penemuan  alternatif penggunaan  konstruksi  karena  beton  merupakan  unsur  yang  sangat  penting,  mengingat  fungsinya sebagai salah satu pembentuk struktur yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Beton adalah material konstruksi yang pada saat ini sudah sangat umum digunakan. Pentingnya peranan konstruksi beton  menuntut  suatu  kualitas  beton  yang  memadai.  Salah  satu  faktor  yang  harus  dijaga  untuk mencapai  tujuan  pengelolaan  tersebut  adalah  penggunaan  material  konstruksi  yang  baik.  Karena struktur  beton  praktis  selalu  ada  disetiap  infrastruktur  di  Indonesia,  maka  penelitian  untuk menemukan  kualitas  beton  yang  lebih  baik  dan  lebih  tepat  sesuai  dengan  kebutuhan  harus  selalu dilakukan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetetahui  kuat  tekan  beton  dengan  penambahan SikaCim Concrete pada mutu beton K 300. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah SNI 63- 2834-2000  tata  cara  pembuatan  campuran  beton  normal.  Kesimpulan  dari  hasil  pengujian  didapat nilai kuat tekan beton normal (BN) umur 28 hari sebesar 301,38 kg/cm 2 lebih besar dari kuat tekan beton  rencana  yaitu  300  kg/cm 2 dan  nilai  kuat  tekan  beton  terbesar  dengan  penambahan SikaCim Concrete sebesar 2,0% (BSC.2,0) umur 28 hari sebesar 329,33 kg/cm 2 .
Kata Kunci : Kuat tekan, SikaCim Concrete, K 300

## I.   PENDAHULUAN
Perkembangan industri beton di Indonesia  sangatlah  maju  dan  berkembang. semakin  meningkatnya  pembangunan  di  suatu negara  maka  penggunaan  material  konstruksi menjadi semakin meningkat. SikaCim Concrete additive adalah obat beton atau admixture high range  water  reducing yang  diformulasikan khusus  untuk  industri  beton,  untuk  memenuhi kebutuhan  pembukaan  bekisting  lebih  cepat dan  pencapaian  kuat  tekan  awal  lebih  tinggi. Water  reducing dan superplasticizer yang sangat  efektif  untuk  mempercepat  proses pengerasan  dengan  karakteristik workability tinggi  pada  beton.  SikaCim  Concrete  memiliki kelebihan sbb :
1. Pengurangan  air  sampai  dengan  20%  yang akan  memberikan  efek  kenaikan  kuat  tekan 40% pada usia 28 hari.
2. Meningkatkan kekedapan air.
Dosis yang disyaratkan untuk penggunaan  SikaCim  concrete  additive  dapat digunakan  dengan  dosis  0,30%-2,0%  dari  berat total  bahan  semen,  tergantung  kebutuhan  dari workability dan kuat tekan beton. Direkomondasikan  dilakukan  percobaan  (trial mix)  terlebih  dahulu  untuk  menentukan  dosis yang diperlukan dengan tepat [1].
Beton  adalah  material  konstruksi  yang pada  saat  ini  sudah  sangat  umum  digunakan. Pentingnya  peranan  konstruksi  beton  menuntut suatu  kualitas  beton  yang  memadai.  Prinsip manajemen  aset  infrastruktur  mengatakan  bahwa suatu  infrastruktur  harus  dikelola  dengan  baik agar  selalu  bisa  berfungsi  dengan  baik  secara ekonomis disepanjang masa hidupnya. Salah satu faktor  yang  harus  dijaga  untuk  mencapai  tujuan pengelolaan tersebut  adalah penggunaan material konstruksi yang baik.
Struktur  beton  praktis  selalu  ada  disetiap
123
Ice Trisnawati 1) , Wahyu Handoyono Hidayat 2) Ayu Ismail 3) Korizon 4)
infrastruktur di Indonesia, maka penelitian untuk  menemukan  kualitas  beton  yang lebih  baik  dan  lebih  tepat  sesuai  dengan kebutuhan  harus  selalu  dilakukan.  Secara sederhana, beton dibentuk oleh pengerasan campuran  antara  semen, air,  agregat  halus (pasir), dan agregat kasar (batu pecah atau kerikil).  Perkembangan  yang  telah  sangat dikenal  adalah  ditemukannya  kombinasi antara  material  beton  dan  tulangan  baja yang  digabungkan  menjadi  satu  kesatuan konstruksi  dan  dikenal  sebagai  beton bertulang.
Penelitian-penelitian telah banyak
dilakukan  untuk  memperoleh  suatu  penemuan alternatif  penggunaan  konstruksi  karena  beton merupakan unsur yang sangat penting, mengingat  fungsinya  sebagai  salah  satu pembentukstruktur yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Keadaan  ini dapat dimaklumi,  karena  sistem  konstruksi  beton mempunyai banyak kelebihan jika dibandingkan  dengan  bahan  lain.  Keunggulan beton  sebagai  bahan  konstruksi  antara  lain mempunyai  kuat  tekan  yang  tinggi,  dapat mengikuti bentuk bangunan secara bebas, tahan terhadap  api  dan  biaya  perawatan  yang  relatif murah. Hal lain yang mendasari pemilihan dan penggunaan  beton  sebagai  bahan  konstruksi adalah faktor efektifitas dan tingkat efisiensinya.  Secara  umum  bahan  pengisis ( filler )  beton  terbuat  dari  bahan-bahan  yang mudah  diperoleh,  mudah  diolah  ( workability ) dan  mempunyai  keawetan  ( durability )  serta kekuatan  ( strenght )  yang  sangat  diperlukan dalam  pembangunan  suatu  konstruksi.  Beton juga  mempunyai  beberapa  kelemahan,  yaitu lemah  terhadap  kuat  tarik,  mengembang  dan menyusut  bila  terjadi  perubahan  suhu,  sulit kedap  air  secara  sempurna,  dan  bersifat  getas [2].
Kualitas  beton  bergantung  pada  bahan- bahan  penyusunnya.  Semen  merupakan  salah satu  bahan  penyusun  beton  yang  bersifat sebagai pengikat agregat pada campuran beton. Besarnya  kuat  beton  dipengaruhi  beberapa  hal antara  lain  fas,  jenis  semen,  gradasi  agregat, sifat  agregat,    dan    pengerjaan  (pencampuran, pemadatan,  dan  perawatan),  umur  beton,  serta bahan kimia tambahan ( admixture ).
Hasil  penelitian  Mardewi  Jamal dkk,  2017  tentang SikaCim  Concrete mampu  meningkatan  kuat  tekan  beton
pada  umur  beton  28  hari  dengan  kadar  optimum 0,7% SikaCim  Concrete ,  dengan  nilai  kuat  tekan sebesar  23,  78  MPa  [3].  Hasil  penelitian  Nofita Lia  Wahyuni  dkk  2023,  mengalami  kenaikan pada  umur  beton  28  hari  dengan  nilai  kuat  tekan beton  26,02  MPa  [4].  Hasil  penelitian  yang dilakukan  Asrullah  dkk  2022  [5]  terjadi peningkatan  dalam  kondisi  tertentu  pemakaian semen MU  200 Skim  Wall sebagai Filler dalam campuran  beton.  Hasil  penelitian  lainnya  yang dilakukan  oleh  Asrullah  dkk  2023  [6],  bahwa penggunaan Sika  Chapdur  Natural Sebagai Alternatif Filler pada  campuran  beton  K  350 terjadi  peningkatan  pada  persentase  5%  dan mengalami  penurunan  pada  persentase  10%  dan 15%.

## II. METODELOGI PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalam  skala  laboratorium  yang  dilakukan  secara eksprimen  di  laboratorium  Fakultas  Teknik Universitas  Palembang.  Metode  yang  digunakan dala  desain  campuran  beton  menggunakan  SNI 03-2834-2000  [7].  Pemeriksaan  Karakteristik material  dilakukan  sesuai  dengan  standar  yang berlaku.  Pengujian  slump  mengunakan  SNI  03- 1972-1990  [8]  Benda  uji  dengan  penambahan SikaCim  Concrete dari  berat  semen  dengan persentasi tertentu dalam masing-masing campuran, Benda uji menggunakan kubus dengan ukuran  15  cm  x  15  cm  x  15  cm,  pengujian  kuat tekan  beton  umur  7,14,21  dan  28  hari    dengan metode SNI 1974-2011 [9].
Benda  uji  dibuat  sesuai  dengan  kebutuhan pengujian  kuat  tekan  beton  yang    terdiri  dari sebagai berikut.
1. Beton Normal (BN)
2. Beton  dengan  penambahan SikaCim  Concrete 1,0%  dengan kode (BSC.1,0)
3. Beton  dengan  penambahan SikaCim  Concrete 1,5%  dengan kode (BSC.1,5)
4. Beton  dengan  penambahan SikaCim  Concrete 2,0%  dengan kode (BSC.2,0)
5. Beton  dengan  penambahan SikaCim  Concrete
2,5%  dengan kode (BSC.2,5)
Bagan  alir  penelitian  dapat  dilihat  pada gambar 1 berikut ini:

## .
Persiapan Material

## Pegujian Karakteristik Matrial
124
Ice Trisnawati 1) , Wahyu Handoyono Hidayat 2) Ayu Ismail 3) Korizon 4)

## Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Nilai Slump
Nilai  Slump  yang  direncanakan dalam  desain  sampel  beton  yaitu  60  mm sampai  100  mm  untuk  seluruh  benda  uji, nilai  slump  secara  keseluruhan  benda  uji disajikan pada tabel 2 berikut ini :

## Tabel 2. Nilai Slump Seluruh Campuran Beton
No Jenis Beton Nilai Slump (mm) 1 2 3 4 5 Beton Normal (BN) Beton dengan penambahan SikaCim  Concrete 1,0%    dengan  kode (BSC.1,0) Beton dengan penambahan SikaCim  Concrete 1,5%    dengan  kode (BSC.1,5) Beton dengan penambahan SikaCim  Concrete 2,0%    dengan  kode 80 82 90 87 112 * (BSC.2,0) Beton dengan penambahan SikaCim  Concrete
2,5%    dengan  kode (BSC.2,5)
Keterangan : * Tidak memenuhi
Gambar  2.  Nilai  Slump  Seluruh  Campuran Beton
Pada gambar 2 nilai  slump pada masing- masing  komposisi  campuran  beton  terjadi fluktuasi  ada  kenaikan  dan  ada  penurunan  yaitu berturut-turut  sehubungan  dengan  penambahan persentase  bahan  tambahan SikaCim  Concrete dalam  campuran  beton,  hal  ini  kemungkinan akibat  penambahan  air  yang  tidak  konstan sehingga beton segar mengalami keenceran. Nilai slump    berturut-turut  adalah  beton  kode  BN adalah 80 mm, BSC.1,0 sebesar 82 mm, BSC.1,5 sebesar  90  mm,  BSC.2,0  sebesar  87  mm  dan BSC.2,5  sebesar  112  mm  secara  keseluruhan memenuhi  syarat  yang  telah  ditentukan  kecuali nilai  slump  beton  BSC.2,5  yang  melebihi  atau lebih  besar  nilai  yang  disyaratkan  yaitu  80-100 mm,  ini  dapat  membuktikan  fungsi  dari SikaCim Concrete [1].

## 3.3. Hasil Pengujian Kuat Tekan
Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  pada umur  28  hari  setiap  campuran  disajikan  dalam tabel 3 berikut ini;
BN BSC.1, 0 BSC.1, 5 BSC.2, 0 BSC.2, 5 Series1 80 82 90 87 112 Series1;
BN; 80 Series1;
BSC.1,0; 82 Series1; BSC.1,5; 90 Series1; BSC.2,0; 87 Series1; BSC.2,5; 112 Ni la i S lum p (m m ) Desain Benda Uji Pembuatan Benda Uji Perawatan Benda Uji Pengujian Benda Uji Analisa Hasil Pengujian Selesai Tidak Ya Slump Test
125
Ice Trisnawati 1) , Wahyu Handoyono Hidayat 2) Ayu Ismail 3) Korizon 4)
Tabel  3. Kuat Tekan Beton Standar dan
Beton Dengan Penambahan AM 78 Cair Pada Umur 28 Hari No Jenis Beton Kuat Tekan (kg/cm 2 ) 1 2 3
4
5 Beton Normal (BN) Beton dengan penambahan SikaCim  Concrete 1,0%  dengan kode (BSC.1,0) Beton dengan penambahan SikaCim  Concrete 1,5%  dengan kode (BSC.1,5) Beton dengan penambahan SikaCim  Concrete 2,0%  dengan kode (BSC.2,0) Beton dengan penambahan SikaCim  Concrete 2,5%  dengan kode (BSC.2,5) 80 82 90
87
112 *

## Gambar 3. Kuat Tekan Beton Normal Beton Dengan Penambahan SikaCim Concrete

## Pada Umur 28 Hari
Dari grafik pada gambar  3. kuat  tekan beton  terjadi  peningkatan  seiring  dengan bertambahnya persentasi SikaCim Concrete dalam  campuran  beton.  Nilai kuat  tekan  beton  normal  (BN)  sebesar
301,38  kg/cm 2 ,  kuat  tekan  beton  dengan penambahan SikaCim  Concrete 1,0%  (BSC.1,0) sebesar  318,75  kg/cm 2 terjadi  kenaikan,  untuk beton SikaCim Concrete 1,5% (BSC.1,5) sebesar 324,04  kg/cm 2 ,nilai  kuat  tekan  beton SikaCim Concrete 2,0%  (BSC.2,0)  sebesar  329,33  kg/cm 2 dan  untuk  beton  dengan SikaCim  Concrete 2,5% (BSC.2,5) kuat  tekan betonnya terjadi penurunan yaitu  302,13.  Kuat  tekan  beton  terbesar  adalah beton  dengan  penambahan SikaCim  Concrete 2,0% (BSC.2,0). Kenaikan dan penurunan terjadi sesuai dengan fungsi dari SikaCim Concrete [1].

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN 4.1. Kesimpulan
Dari  uraian  yang  telah  disajikan,  maka peneliti mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :
1. Nilai  kuat  tekan  beton  normal  (BN)  umur  28 hari  sebesar  301,38  kg/cm 2 lebih  besar  dari kuat tekan beton rencana yaitu 300 Kg/cm 2 .
2. Nilai  kuat  tekan  beton  terbesar  dengan penambahan SikaCim  Concrete 2,0%
(BSC.2,0)  umur  28  hari  sebesar  329,33 kg/cm 2 .

## 4.2. Saran-Saran
Lanjutkan  penelitian  berikutnya  dengan menggunakan kombinasi bahan tambahan lainnya misalnya dengan abu batu, flay ash dan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Sika  Indonesia  Bogor  Head  Office  &
Manufacturing  Jl.  Raya  Cibinong-    Bekasi Km.20  Limusnunggal.  Cilengsi  Bogor, West  Java  16820 https://ind.sika.com diakses 08 maret 2023
[2]    Tjokrodimulyo  K,  1996  Teknologi  Beton Biro  Penerbit  Universitas  Gadja  Mada Jogjakarta Edisi Pertama
[3]    Mardewi  Jamal,  Masayu  Widiastuti,  Anggi Tossib  Anugrah,  Pengaruhn  Pennggunaan SikaCim  Concrete  Aditive Terhadap  Kuat
Tekan Beton Dengan Menggunakan Agregat  Kasar  Bengalon  dan  Agregat Halus  Pasir    Mahakam  Prodiding  Seminar Nasional    Teknologi  IV  2017,  Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, p-ISSN : 2598-7410 e-ISSN : 2598-7429.
[4]          Nofita  Lia  Wahyuni,  Qomariah,  Nawir Rasidi,  Analisa  Pengaruh  Penambahan
BN BSC.1,
0 BSC.1, 5 BSC.2, 0 BSC.2, 5 Series1 301,38 318,75 324,04 329,33 302,13 Series1; BN; 301,38
Series1;
BSC.1,0; 318,75 Series1;
BSC.1,5; 324,04 Series1; BSC.2,0; 329,33 Series1; BSC.2,5; 302,13 Ni la i K u at T e ka n (kg /cm 2 )
126
Ice Trisnawati 1) , Wahyu Handoyono Hidayat 2) Ayu Ismail 3) Korizon 4)
SikaCim  Aditive Dan  Kapur  Pada Beton  Normal,  JOS-MRK  Volume 3,  Nomor  2,  Juni  2022,  ISSN  : 2722-9203. http://jos- rmk.polinema.ac.id
[5]    Asrullah,  Rita  Anggrainy,  Asri
Mulyadi, Surya Darma, Studi
Pemakaian  MU  200 SkimWall sebagai  Filler  Pada  Campuran Beton
2022, Jurnal Syntax Admiration p-ISSN  :  2722-7782  e- ISSN  :  2722-5356  Vol.3,No.,11 November
2023, https://doi.org/10.46799/jsa.v3i11.4 992722-5356 Ridwan Institut [6]  Asrullah,  Rita  Anggraini  2023,  Kajian
Penggunaan Sika  Chapdur  Natural
Sebagai Filler Pada  Campuran Beton  K  350.  Syntax  Literate  :
Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p-ISSN  :
2541-0849  e-ISSN  :  2548-1398 Vol.8, No. 1, Januari 2023, http://dx.doi.org/10.364/syntaxletera te.v8i1.11249 Published  by  :
Ridwan Institut
[7] SNI  03-2834-2000,    Tata  Cara Pembuatan Campuran Beton Normal, BSN [8] SNI  03-2834-2000,    Metode
PengujianSlump Beton, BSN
[9] SNI 1974-2011, Cara Uji Kuat Tekan
Beton Dengan Benda uji, BSN